Technical Report
報 文

一般乗用車・アイドリングストップ車対応
高性能自動車用バッテリー「ECO.R LONG LIFE」の開発
Development of Advanced Automotive
Lead-acid Battery “ECO.R LONG LIFE Series” forConventional and Idling Stop Vehicles
石川雅

坪健＊
井裕

小林一＊＊

俊岩貴＊＊
口善稲垣人＊＊＊

賢 ＊＊
大前洲

孝脇夫＊

弘典＊

Masatake Ishikawa
Toshiki Kobayashi
Satoshi Inagaki
Hironori Suwaki
Yuichi Tsuboi
Yoshito Iwaguchi
Takao Ohmae

Abstract
Recent years, the technologies to improve fuel efficiency for automotive vehicles have been developed remarkably,
and automotive manufactures have launched many types of ECO-cars like HEVs, charging control vehicles andidling stop vehicles which are using advanced electric system and battery. Especially, the market of idling stop vehicles which are “light-cars” mainly has been increasing very quickly in Japan. These idling stop vehicles use flood-ed type lead-acid battery, but require high durability, high charge acceptance, and long life to the battery for their
idling stop system. On the other hand, conventional vehicles are often used in a short time/short distance driving,and as a result the opportunity for their battery charging is decreased. Therefore it is also important for the battery
to improve charge acceptance in a short period of time. We have developed “ECO.R LONG LIFE Series”, by improv-ing the durability by 200-300% and the charge acceptance through our experience of lead-acid battery technologies for idling stop vehicles in the various market places, which has realized higher performance to be beneficial
for both conventional and idling stop vehicles.

Key words : Lead-acid battery ; Idling stop ; Charge control

1＊

グローバル技術統括本部

自動車電池技術部＊＊

グローバル技術統括本部

技術開発本部＊＊＊

近年，自動車メーカーは，アイドリングストップ(IS) 車，ハイブリッド車，電気自動車などの環境対応車の開発に注力している．これは，各国で CO2 排出台湾湯浅電池股份有限公司© 2013 GS Yuasa International Ltd., All rights reserved.

はじめに29

GS Yuasa Technical Report2013 年 12 月

規制が強化され，自動車でも厳格化されている影響が第 10 巻第2号

る可能性が高いため，一般社団法人電池工業会では従大きい．日本では，燃費の評価方法を重量区分別達成

来型鉛蓄電池の IS 車両への誤搭載を防止する目的で，方式から企業別平均燃費基準方式 (CAFE) に変更し，SBA S 0101 にて IS 車用鉛蓄電池の規格を策定し，従2020 年度までに JC08 モード燃費を 2009 年度実績

来型鉛蓄電池と形式を区別している 2．

16.3 km/L から 20.3 km/L まで約 24% 改善すること

当社は，これまで IS 車用鉛蓄電池の開発に注力し，を目標に掲げている ．また，市場ではガソリン販売
1製品化を進めてきた．2009 年に第 1 世代品がトヨタ・価格の高騰により，一般ユーザーにおいても低燃費車オーリスに採用されて以来改良を続け，現在は第 4 世の需要が高まっている．これらの背景から，様々な環代品まで発展し，多くの IS 車に搭載されている．第境対応車の開発が進む中，特に IS 車の成長が著しく，

1 世代品では，IS 車の用途に耐えうる基本仕様を構築

Fig. 1 に示すとおり，日本国内での IS 車の販売が，し，第 2 世代以降，格子体，正極活物質の密度と添加2012 年に急増して，約 230 万台に達し，今後も増加剤，負極カーボン技術の応用，電解液への新規添加剤が予想される．の開発，セル構成の最適化設計など，ほぼ全ての構成-部品の新規開発および改良をおこなってきた 3 5．

IS 車は，主に信号待ちなどの停車時にエンジンを停止させることで，燃料消費を抑えている．このシス一方，日本における一般ユーザーの月間走行距離は，テムでは，エンジンの始動回数が従来の一般乗用車よその 70% が 600 km 以下との統計があり 6，運転頻度り多くなるのに加えて，エンジン停止中には鉛蓄電池が低く，短時間・短距離運転するユーザーが増加してから電装機器への電力供給がおこなわれる．
このため，いると推測できる．このような短時間・短距離走行は，鉛蓄電池の放電量が，主にエンジン始動に使用される鉛蓄電池において，充電時間が短く，放電量に対して従来型鉛蓄電池より大幅に増加する．また，増加した充電量が不足しやすい傾向となる．また，最近の一般放電量を走行中の限られた時間で充電して速やかに回乗用車にはカーナビゲーションシステムなどの消費電復しなければならない．従って，IS 車用鉛蓄電池に力が比較的大きい電装機器を搭載していることが多い

対しては，従来型鉛蓄電池より充放電耐久性能や充電ため，エンジン停止中にもこれらの電装機器を使用す受入性能の大幅な改善が求められており，IS 車にはることによって，さらに鉛蓄電池の放電量が増加する

これらの性能を改善した IS 用途専用の鉛畜電池が搭ことも考えられる．加えて，これらの車載電装機器は，載されている．仮に，IS 車に従来型鉛蓄電池を使用自動車を運転していない間でもわずかではあるが待機した場合，IS システムの動作不良や短寿命，充電不電力を消費しているため，使用頻度が低い自動車では，足などのトラブルが発生して，鉛蓄電池が短寿命とな搭載している鉛蓄電池の充電状態が低下しやすくなる．よって，自動車の短時間・短距離走行は，搭載している電池にとって，放電傾向の環境で使用されていると言えるため，高い充放電耐久性能や短時間で充電Volume / millions

3.5を受け入れる性能が必要になっている．

3.0以上より，従来型鉛蓄電池に求められる要求性能と，2.5

IS 車用鉛蓄電池に求められる要求性能が類似してきて2.0いることがわかる．そこで，当社では，IS 車用鉛蓄電1.5池の開発で培った新技術は，一般乗用車で使用しても，1.0

従来型鉛蓄電池の寿命延長に効果があると考え，一般

0.50

乗用車と IS 車のどちらにも搭載可能な「ECO.R LONG
LIFE シリーズ（EL シリーズ）」を開発した．本稿では，2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

この EL シリーズに用いた技術について述べる．

Year2Fig. 1 The volume of idling stop vehicles estimatedby GS Yuasa.
Forecast volume at 2010.
Additional volume from actual sale information
until 2012.
Revise additional volume at 2013.

新商品開発
今回，新しく開発した EL シリーズの外観写真をFig. 2 に示す．EL シリーズの前モデルは，次に示す
ELS および EIS の二系統のシリーズで構成されていた．

30

GS Yuasa Technical Report2013 年 12 月

(1) 一般乗用車向け

第 10 巻第2号

これまでの鉛蓄電池の電槽や蓋に使用していない色である．

ELS シリーズ：長寿命化モデル(2)IS 車向け

鉛蓄電池の電槽や蓋に使われているポリプロピレンEIS シリーズ：IS 車専用モデル

樹脂には，黒色，白色をはじめ，さまざまな色が用い新たに開発した EL シリーズは，Table 1 に示すとられている．さまざまな色の樹脂を混合して再生樹脂

おり，ELS および EIS シリーズでそれぞれ用いた技術とした場合，製作ロット毎の色ばらつきが大きくなる．

を統合した製品となっている．

そのため，通常は黒色に着色して使用する，あるいはEL シリーズの製品ラインナップを Table 2 に示す．

着色度の低い樹脂のみを選択して使用することで色ばB20 から D26 までの形式は，一般乗用車，IS 車のどらつきを抑えてきた．今回の EL シリーズに用いた再ちらでも搭載可能であるため，ユーザーは車両システ

生樹脂では，樹脂の配合量を変えたサンプルプレート

ムを意識することなく交換用電池を購入することがでを，色彩色差計で測定することで色目を定量化して，きるようになった．また，販売店は一般乗用車用と配合量を決定するようにした．再生樹脂の配合量と色IS 車用の 2 種類の鉛蓄電池を準備する必要がなくな

ばらつきのイメージ図を Fig. 3 に示す．このように，り，店頭陳列の省スペース化や在庫減をはかることが再生樹脂の配合量を細かく調整することで，色ばらつできる．
2.1

樹脂の検討

EL シリーズの電槽と蓋は，従来の「ECO.R シリー

Variation of color

ズ NEO」と同様に使用済み鉛蓄電池から回収したポリプロピレン再生樹脂を利用しながら，これまでの「ECO.R シリーズ NEO」よりさらにデザインにこだわり，その色をワインレッドとした．ワインレッドは，NG

Acceptable limit of color
by GS Yuasa

OKRatio of recycled resin / %Fig. 3 Variation of color samples based on the ratioof recycled resin.
Table 2Type
EL-55B19L(R)EL-55B20L(R)/M-42(R)EL-70B24L(R)/N-55(R)EL-90D23L(R)/Q-85(R)EL-100D26L(R)/S-95(R)Fig. 2 External appearance of “ECO.R LONG LIFEseries”.
Table 1

Lineup of “ECO.R LONG LIFE series”.

Adopted technologies for automotive lead-acid battery “ECO.R LONG LIFE series” at the launch of sale.

Technologies“ECO.R LONG LIFE series” ELS series EIS series Effects(except B19 type)○○Ecology○○
Longer life

Use of recycled P.P.
New positive grid design
Optimized positive grid alloy
compositions
High density of positive active material ○Carbon technology○Cell design○
New additive for electrolyte○○ : Application○31○○○

Longer life
Charge acceptance improvement
Charge acceptance improvement
Charge acceptance improvement

GS Yuasa Technical Report2013 年 12 月

2.3.2

きを一定範囲内に抑え，安定した色で電槽や蓋の成形をおこなうことができるようになった．
2.2

第 10 巻第2号

短時間・短距離走行を模擬した寿命試験

一般乗用車に搭載される鉛蓄電池の寿命に対して，IS 寿命試験による検証

さらに厳しい条件となる短時間・短距離走行に加えて，Fig. 4 に 90D23L/Q-85 を SBA S 0101 に規定され放電電気量が多くなる使用環境を下記のように仮定

る IS 寿 命 試 験 に 供 し た 結 果 を 示 す． こ の 図 か ら，し，それを模擬した寿命試験パターンを Fig. 6 に示す．の 2 倍以上となる 6 万回を達成し，IS 車用鉛蓄電池仮定した使用条件

90D23L/Q-85 は，SBA S 0101 の規定である 3 万回⑴ 週末のみの一般乗用車使用として，十分な寿命性能を有していることを確認した．

⑵ 一般乗用車を使用した日において，エンジン停止

なお，EL シリーズは，B19 形を除き IS 車に搭載可能中にも電装機器を使用（負荷電流：20 A）である．
2.3

2.3.1

一般乗用車用途での性能検証

JC08 モード試験での回生充電受入れ性能
Vehicle speed / km/h

アイドリングストップを行わない一般乗用車に，EL シリーズまたは従来型鉛蓄電池を搭載した場合の走行中の充放電挙動の違いを確認するために，第三者機関にて JC08 モードでの走行試験をおこなった．
JC08 モードは，国土交通省が 2011 年 4 月に導入し9060
300た燃費測定方法であり，近年の自動車ユーザーの使用環境を踏まえて，従来の 10・15 モードよりも実際の

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Time / s

300

運転に近い状況を模擬したものである 7．トヨタ・ヴ

250

ィッツを試験車両とし，一般乗用車搭載時での比較のBattery current / A200

ため，IS システムはオフの状態で試験をおこなった．

150Fig. 5 には，この JC08 モード走行時の車両速度と，100経過時間 1100 ～ 1200 秒目に各鉛蓄電池に流れた充放電電流の推移を比較して示している．この図の縦軸
正方向は充電電流，負方向は放電電流である．この結500

果より，EL シリーズは，従来型鉛蓄電池より減速時-501100の回生電流が大きくなり，短時間での充電受入性能が向上していることを確認した．

1120

1140
1160
Time / s

1180

1200Fig. 5 Comparison of charge acceptance between“ECO.R LONG LIFE” D23 type (red line) and conventional D23 type battery (black line) during 1100s to1200s of JC08 driving mode on TOYOTA Vitz.

131210High rate discharge check each 110 cycle
Discharge current : B20 ; 150 A，D23 ; 300 A
Discharge period : 1 sec.

86Current / A

1s-voltage at 300 A discharge / V04
200

20000

40000

60000

80000

Charge25-20

Discharge

Cycle

14.4 V Constant voltage
10 min.
Rest
1 hour10 min.
1 cycleTemp.:40 ℃

When battery terminal voltage during 20 A discharging
in the life cycle test or at high rate discharge each 110 cycle
is less than 7.2 V, the test shall be terminated.

Fig. 4 Result of “ECO.R LONG LIFE” 90D23L/Q-85 for
idling stop life test according to SBA S 0101. “ECO.R), and conventional battery of D23
LONG LIFE” ().
type (Fig. 6 Life cycle test profile of lead-acid battery replicating driving the car for a short time and distance.

32

GS Yuasa Technical Report2013 年 12 月

第 10 巻第2号

試験は、走行中の充電，停止中の電装機器による放分かる．この長寿命性能は，Fig. 9 より，EL シリー

電，未使用時の放置を繰り返した．寿命判定は，110ズの高い充電受入れ性能によって，サイクル中の充放サイクル毎の充電の直前におこなわれる高率放電時，電収支が高く維持されたことに起因すると推定でき

あるいはサイクル中 20 A 放電時の電圧が 7.2 V に達る．

した場合とした．寿命試験は，B20 形と D23 形の EL

Fig. 10～12 に，D23 形における 20 A 放電末期電圧，シリーズの電池と比較対象である当社製従来型鉛蓄電

300 A 判定放電時の電圧および試験中の充放電収支を池を用いておこなった．

それぞれ示す．D23 形においても，B20 形と同様のFig. 7 ～ 9 には，B20 形における 20 A 放電末期電圧，結果が得られ，EL シリーズの高い充放電収支と長寿150 A 判定放電時の電圧および試験中の充放電収支を命が確認できた．

それぞれ示す．これらより，EL シリーズは，当社従各電池を寿命試験終了後に解体し，それらの各構成来型鉛蓄電池のサイクル数の 3 倍以上であることが部材の劣化状態を表したレーダーチャートを Fig. 13（B20 形）および Fig. 14（D23 形）に示す．これらの

110

12.0
Ratio of charge/discharge
electric quantity / %Discharge voltage / V

13.011.010.0
9.0
8.0
7.00200400Cycle

600

8001009080Fig. 7 Changes in voltage at the end of 20 A discharge during life cycle test pattern of lead-acid batteries B20 type.
“ECO.R LONG LIFE”,
Conventional battery

0200400Cycle

600

800Fig. 9 Changes in ratio of charge/discharge electric
quantity during life cycle test pattern of lead- acidbatteries B20 type.
“ECO.R LONG LIFE”,
Conventional battery

13.0

12.0
Discharge voltage / V

Discharge voltage / V

13.0

11.0
10.0
9.0
8.0
7.00200400Cycle

600

12.0
11.010.09.08.0
7.00800

Fig. 8 Changes in voltage at the end of 150 A discharge during life cycle test pattern of lead-acid batteries B20 type.
● “ECO.R LONG LIFE”, ■ Conventional battery

200400600 800 1000 1200
Cycle

Fig. 10 Changes in voltage at the end of 20 A discharge during life cycle test pattern of lead-acid batteries D23 type.
“ECO.R LONG LIFE”,
Conventional battery

33

GS Yuasa Technical Report2013 年 12 月

第 10 巻第2号

図において，劣化の進行状態は 5 段階に分けて示し，えて，放電電気量が多くなる使用環境を模擬した試験

数字が大きい程，劣化が進んでいることをあらわしてにおいても，これらの技術の効果によって，従来型鉛いる．従来型鉛蓄電池，EL シリーズともに，負極活蓄電池よりサルフェーションの進行を抑制できること物質のサルフェーションの進行状態がもっとも進んでが確認できた．
2.3.3

おり，寿命試験中の充電不足が寿命要因と推定できる．

実車試験による検証

しかしながら，寿命に至るまでのサイクル数は EL シ

EL シリーズ試作品および当社従来型鉛蓄電池を 3リーズの方が長いため，その負極サルフェーションの台の一般乗用車に搭載して，劣化進行状態を検証した．

進行速度は従来型鉛蓄電池よりも遅いと言える．EL

この実車試験には，使用期間に対して走行距離が比シリーズには，IS 用途向けに開発した充電受入性能

較的短い一般乗用車を選定した．Table 3 に，これら向上のための負極活物質中へのカーボン添加技術 8，9

3 台の実車試験時の使用期間および走行距離を示す．

および電解液への新規添加剤技術を採用している．

3 台とも走行距離は，月当たり約 500 km 以下であり，また，一般乗用車に搭載される鉛蓄電池の寿命に対し想定した短時間・短距離走行に近い使用状態であった．て，さらに厳しい条件となる短時間・短距離走行に加実車で約 3 年間使用後に，3 台全てのエンジン始動

10Discharge voltage / V

13.0
12.0

Positive gridcorrosion

11.0
Positive active
material softening

10.0

Short circuits
5
Sediment of dropped
4
active material
32
10Separator
deterioration

9.0
8.0
7.0

Negative active
material shrinkage

0200

400

600 800 1000 1200
Cycle

Ratio of charge/discharge
electric quantity / %

110

100

Positive gridcorrosion

90

Positive active
material softening0

Negative active
material sulfation

Fig. 13 Failure mode analysis for “ECO.R LONGLIFE”(red line) and conventional (black line) of lead-acidbatteries B20 type after life cycle test pattern. TheState of various failure modes is evaluated by sixranks with the extent of their deterioration phenomena: A rank of 0 is no sign of the phenomena. A rankof 5 is the most severe state.

Fig. 11 Changes in voltage at the end of 300 A discharge during life cycle test pattern of lead-acid batteries D23 type.
● “ECO.R LONG LIFE”, ■ Conventional battery

80

Dendrite formation

Short circuits
5Sediment of dropped
4
active material
3210Separator
deterioration

Dendrite formation

Negative active
material shrinkage

200 400 600 800 1000 1200
Cycle

Negative active
material sulfation

Fig. 12 Changes in ratio of charge/discharge electric
quantity during life cycle test pattern of lead- acidbatteries D23 type.
“ECO.R LONG LIFE”,
Conventional battery

Fig. 14 Failure mode analysis for “ECO.R LONG LIFE”(red line) and conventional (black line) of lead-acidbatteries D23 type afterlife cycle test pattern.

34

GS Yuasa Technical Report

Table 32013 年 12 月

第 10 巻第2号

Driving data of three cars for field tests of lead-acid batteries.

Sample No.
VehicleBattery type
PeriodDistance
Ratio of distance / period

yearkmkm/month1
Nissan Liberty“ECO.R LONG LIFE”
B243.1
18922
509

2
TOYOTA Corolla
Conventional
B193.113415
359が可能であることを確認し，その鉛畜電池を解体した．
それらの劣化進行状態を Fig. 15 に示す．従来型鉛蓄

Positive gridcorrosion

電池では負極活物質のサルフェーションがレベル 4まで進行していたが，EL シリーズは，ほとんど進行していなかった．この試験結果より，EL シリーズはPositive active
material softening

実際に短時間・短距離走行の車両に使用した場合にお3TOYOTA Estima
Conventional
B243.0
15733
436

Short circuits
543210

Sediment of dropped
active material

Separator
deterioration

いてもサルフェーションの進行が抑制され，従来型鉛蓄電池より長期間使用可能であると推定できる．
なお，本実車試験において，鉛蓄電池の主たる劣化

Negative active
material sulfation

要因が負極活物質のサルフェーションであることから，2.3.2 項にて短時間・短距離の走行を模擬した寿Fig. 15 Failure mode analysis for “ECO.R LONG LIFE”
B24 type (red line), conventional B24 type (black line)
and B19 type (blue line) of lead-acid batteries after
field driving test.

命試験パターンは，実車に近い劣化状態を再現できていると言える．

3

Dendrite formation

Negative active
material shrinkage

まとめ

車用鉛蓄電池，SBA S 0101(2006).

当社は，IS 車用鉛蓄電池の開発で培った新技術を従来型鉛蓄電池に投入することで，一般乗用車と IS

3. 秦公樹，沢井研，石本信二，近藤猛，鈴木基行，
稲 垣 賢， 大 角 重 治，GS Yuasa Technical Report ，車のどちらにも搭載可能な「ECO.R LONG LIFE シリ6(1), 7 (2009)．

ーズ (EL シリーズ )」を開発した．

本電池の開発にあたっては，多様化するニーズの中

4. 船本崇行，橋本幸典，岩口善人，大前孝夫，秦公樹，GS Yuasa Technical Report , 6(2), 33 (2009)．

で，あらためてユーザーの視点に立ち返り，本当に必5. 和田秀俊，細川正明，大前孝夫，GS Yuasa Tech-

要とされる機能とはなにかを考えることから始めた．

nical Report , 9(2), 16 (2012)．

本電池により，ユーザーは所有する車両が IS 車か否かを意識することなく交換用電池を購入することが

6. 乗用車市場の変化と保有に関する意識…平成 17

でき，また，販売店は一般乗用車用と IS 車用の 2 種

年度『乗用車市場動向調査』より，一般社団法人

類の鉛畜電池を準備する必要がないため，店頭陳列の日本自動車工業会，JAMA レポート No.100．

省スペース化や在庫減をはかることが可能となる．

7. 国土交通省 , Website,

今後も車両やユーザーニーズをとらえて，ECO.R シ

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr10_0000

リーズをさらに進化させていく所存である．

文

08.html．
8. 竹内泰輔，沢井研，松村拓児，今村智宏，石本信二，

献

大 角 重 治，GS Yuasa Technical Report , 4 (1), 22(2007)．

9. K.Nakamura, M.Shiomi, K.Takahashi, and M.

1. 国土交通省，Website,Tsubota，J. Power Sources , 59, 153 (1996)．

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha10_hh_

10. 新井勇貴，藤田晃平，岡田祐一，高間徹郎，大角重000064.html.

治，GS Yuasa Technical Report , 8(2), 22 (2008)．

2. 一般社団法人電池工業会，アイドリングストップ

35